ÖFVERSIGT AP K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 18 80, N:0 6. 39 



ryllium. För att nu liäfva hvarje tvifvel i detta hänseende hafva 

 vi experimentelt bestämt spec. värmet vid olika temperatm'er 

 mellan O — 300° C. å nya qvantiteter af vår berylliummetall, 

 sedan det finaste pulvret vid sållning genom ett platinanät med 

 0,2 5 Dm.m. öppning blifvit aflägsnadt i den tanke, att den metall, 

 som utgjordes af de flutna kulorna och större kristallerna, skulle 

 vara renare än preparatet i sin helhet, ett antagande, som vi 

 äfven genom analysen deraf funno bekräftadt. Dess samman- 

 sättning var nämligen i procent: 



Beryllium 94,4 1 



Berylljord 4,89 



Jern 0,70 



100,00, 

 under det att metallen, som användes till våra förra försök höll 

 omkring 10 proc. berylljord, 2 proc. jern och 1 proc. kiselsyra. 

 Resultatet af spec. värmebestämningarne dera ses af följande 

 tabell, hvari värdet för det metalliska beryllium med afdrag för 

 inblandningarne är angifvet ^). 



Försökstemperatur. 



Spec= värme. 



Atomvärme. 



Upphettning. 



0°— 46,30° 

 0°— 46,30° 

 0°— 46,30° 

 0°— 46,50° 

 0°— 100,18° 

 0°— 99,9 7° 

 0°-214,o° 

 0°-214,o° 

 0°— 299,5° 

 0°— 299,5° 



0,8959 

 0,3950 

 0,3980 

 0,4005 

 0,4250 

 0,4242 

 0,4749 

 0,4751 

 0,5054 

 0,5056 



> 5,46 



> 5,79 

 } 6,48 

 1 6,90 



i kolsvafleånga. 



i vattenånga. 



i nitrobenzolånga. 



i diphenylaminånga. 



') Vi hafva varit nödsakade att äfven bestämma stegringen i berylljordens ocli 

 platinans spec. värme vid högre temperaturer enligt samma förfaringssätt 

 som för beryllium sjelft, alldenstund oxiden var inblandad i preparatet, hvilket 

 vid försöken inneslöts i en liten kapsel af platinableck, hermetiskt lödd med 

 rent guld. Glashylsor kunna ej användas för ändamålet vid högre tempera- 

 tur än 100°, ty dels spricka de sönder vid den plötsliga afkylningen till 0° 

 och dels stiger glasets spec. värme mycket hastigt. Platinan gaf deremot 



